ET l'hystérèse alternative. 263 



p. Curie ' que dans des champs constants suffisamment 

 faibles, l'aimantation peut parfaitement croître avec la 

 température pour tomber ensuite rapidement à 0. Ce 

 fait est immédiatement visible déjà dans la représenta- 

 tion 0=/(H) des courbes d'aimantation à différentes 

 températures, lesquelles se coupent toutes mutuelle- 

 ment (fig. 1 2). Les mesures accessoires de l'aimanta- 

 tion du nickel que j'ai dû effectuer m'ont redonné des 

 courbes de ce type (fig. '1 2). On exprime brièvement 

 cette propriété en disant que les corps fer ro-rtiag né- 

 tiques se saturent d'autant plus facilement que la tem- 

 pérature est plus élevée \ 



Mes expériences ont mis en évidence la propriété 

 absolument analogue pour les deux hystérèses, tant 

 pour le nickel que pour la magnétite. Il suffit pour 

 s'en convaincre de jeter les yeux sur la figure I I . Les 

 courbes E=/(H) du nickel (non reproduites ici) pré- 

 sentaient la même particularité, mais moins accentuée. 

 La déduction que l'on peut tirer de l'examen des 

 courbes de la magnétite n'est toutefois pas rigoureuse 

 a priori, car les abscisses sont les champs extérieurs, 

 sans considération des effets démagnétisants; il est 

 facile de voir que ceux-ci renforcent encore la légiti- 

 mité de la conclusion. La modification qu'apporterait 



' PieiTe Curie. Loc. cit. 



- Curie dit à ce propos : « Ce dernier eifet était très impor- 

 tant dans les recherches de M. Hopkinson, qui a utilisé des champs 

 peu intenses. Il est dû, je pense, en grande partie à une action 

 indirecte provenant de ce que les phénomènes d'hystérèse magné- 

 tique augmentent beaucoup quand la température s'abaisse. » 

 Nous verrons dans les pages suivantes que c'est effectivement 

 une conséquence directe de la diminution du champ coercitif 

 avec l'augmentation des températures. 



